natgillin/translations-raw huggingface dataset:
There are four possible variants of this method:
Există patru variante posibile ale acestei metode:
Using two different test specimens, a component (a) is dissolved from the first test specimen, and another component (b) from the second test specimen.
Folosind două epruvete diferite, se dizolvă un component (a) din prima epruvetă și alt component (b) din cea de-a doua epruvetă.
The insoluble residues of each specimen are weighed and the percentage of each of the two soluble components is calculated from the respective losses in mass.
Se cântăresc reziduurile insolubile din fiecare epruvetă și se calculează procentul fiecăruia dintre cei doi componenți solubili pornind de la pierderea de masă respectivă.
The percentage of the third component (c) is calculated by difference.
Procentul celui de-al treilea component (c) se calculează prin diferență.
Using two different test specimens, a component (a) is dissolved from the first test specimen and two components (a and b) from the second test specimen.
Folosind două epruvete diferite, se dizolvă un component (a) din prima epruvetă și doi componenți (a și b) din cea de-a doua epruvetă.
The insoluble residue of the first test specimen is weighed and the percentage of the component (a) is calculated from the loss in mass.
Se cântărește reziduul insolubil din prima epruvetă și se calculează procentul primului component (a) din pierderea de masă.
The insoluble residue of the second test specimen is weighed; it corresponds to component (c).
Se cântărește reziduul insolubil al celei de-a doua epruvete; acesta corespunde componentului (c).
The percentage of the third component (b) is calculated by difference.
Procentul celui de-al treilea component (b) se calculează prin diferență.
Using two different test specimens, two components (a and b) are dissolved from the first test specimen and two components (b and c) from the second test specimen.
Folosind două epruvete diferite, se dizolvă doi componenți (a și b) din prima epruvetă și doi componenți (b și c) din cea de-a doua epruvetă.
The insoluble residues correspond to the two components (c) and (a) respectively.
Reziduurile insolubile corespund componenților (c), respectiv (a).
Using only one test specimen, after removal of one of the components, the insoluble residue formed by the two other fibres is weighed and the percentage of the soluble component is calculated from the loss in mass.
Folosind o singură epruvetă, după îndepărtarea unuia dintre componenți se cântărește reziduul insolubil format de celelalte două fibre și se calculează procentul de component solubil din pierderea de masă.
One of the two fibres of the residue is dissolved, the insoluble component is weighed and the percentage of the second soluble component is calculated from the loss in mass.
Se dizolvă una dintre cele două fibre din reziduu, se cântărește componentul insolubil și se calculează procentul celui de-al doilea component solubil din pierderea de masă.
Where a choice is possible, it is advisable to use one of the first three variants.
În cazul în care este posibilă alegerea metodei, se recomandă utilizarea uneia din primele trei variante.
Where chemical analysis is used, the expert responsible for the analysis must take care to select methods employing solvents which dissolve only the correct fibre(s), leaving the other fibre(s) intact.
În cazul în care se utilizează o metodă chimică, specialistul care răspunde de analiză trebuie să aibă grijă să aleagă solvenți care dizolvă numai fibra sau fibrele selectate, lăsând celelalte fibre intacte.
By way of example, a table is given in Section V which contains a certain number of ternary fibre mixtures, together with methods for analysing binary fibre mixtures which can, in principle, be used for analysing these ternary fibre mixtures.
În secțiunea V este dat ca exemplu un tabel care conține o serie de amestecuri ternare de fibre împreună cu metode de analiză a amestecurilor binare de fibre care, în principiu, pot fi utilizate pentru analiza amestecurilor ternare de fibre.
In order to reduce the possibility of error to a minimum, it is recommended that, whenever possible, chemical analysis using at least two of the four abovementioned variants shall be made.
Pentru a reduce la minimum posibilitatea erorilor, se recomandă ca, ori de câte ori este posibil, analiza chimică să se efectueze folosind cel puțin două dintre variantele menționate mai sus.
Before proceeding with any analysis, all the fibres present in the mixture must be identified.
Înainte de a începe orice analiză, trebuie identificate toate fibrele din amestec.
In some chemical methods, the insoluble component of a mixture may be partially dissolved in the reagent used to dissolve the soluble component(s).
În unele metode chimice, componentul insolubil al unui amestec poate fi parțial dizolvat de reactivul folosit pentru a solubiliza componentul (componenții) solubil(i).
Wherever possible, reagents have been chosen that have little or no effect on the insoluble fibres.
Ori de câte ori este posibil, trebuie aleși reactivi care să aibă efect mic sau să nu aibă niciun efect asupra fibrelor insolubile.
If a loss in mass is known to occur during the analysis, the result shall be corrected; correction factors are given for this purpose.
Dacă pe parcursul analizei se înregistrează o pierdere de masă, rezultatul trebuie corectat; în acest sens, sunt precizați factorii de corecție.
These factors have been determined in several laboratories by treating, with the appropriate reagent as specified in the method of analysis, fibres cleaned by the pre-treatment.
Acești factori au fost determinați în mai multe laboratoare prin tratarea cu reactivul adecvat, după cum este specificat în metoda de analiză a fibrelor curățate prin tratare prealabilă.
These correction factors apply only to undergraded fibres and different correction factors may be necessary if the fibres have been degraded before or during processing.
Acești factori de corecție se aplică numai fibrelor normale, pentru fibrele degradate înaintea sau în timpul prelucrării fiind necesari factori de corecție diferiți.
If the fourth variant, in which a textile fibre is subjected to the successive action of two different solvents, must be used, correction factors must be applied for possible losses in mass undergone by the fibre in the two treatments.
Dacă trebuie folosită cea de-a patra variantă, în care o fibră textilă este supusă acțiunilor succesive ale doi solvenți, factorii de corecție trebuie aplicați pentru posibilele pierderi de masă ale fibrei pe parcursul ambelor tratamente.
At least two determinations shall be made, both in the case of manual separation and in the case of chemical separation.
Se efectuează cel puțin două determinări, atât în cazul separării manuale, cât și în cazul separării chimice.
I. General information on methods for the quantitative chemical analysis of ternary fibre mixtures
I. Informații generale privind metodele chimice de analiză cantitativă a amestecurilor ternare de fibre
Information common to the methods given for the quantitative chemical analysis of ternary fibre mixtures.
Informații comune tuturor metodelor prezentate pentru procedeele chimice de analiză cantitativă a amestecurilor ternare de fibre.
The field of application of each method for analysing binary fibre mixtures specifies to which fibres the method is applicable (see Chapter 2 relating to methods for quantitative analysis of certain binary textile fibre mixtures).
Domeniul de aplicare a fiecărei metode de analiză a amestecurilor binare de fibre specifică fibrele pentru care este aplicabilă metoda (a se vedea capitolul 2 referitor la metode de analiză cantitativă a anumitor amestecuri binare de fibre textile).
After the identification of the components of a mixture, the non-fibrous material is removed by suitable pre-treatment and then one or more of the four variants of the process of selective solution described in the introduction is applied.
După identificarea componentelor unui amestec, materialul nefibros se îndepărtează printr-o tratare prealabilă corespunzătoare și apoi se aplică una sau mai multe dintre cele patru variante ale procedeului de dizolvare selectivă descris în introducere.
Except where this presents technical difficulties, it is preferable to dissolve the major fibre component so as to obtain the minor fibre component as final residue.
Cu excepția situațiilor în carte această metodă prezintă dificultăți tehnice, este preferabilă dizolvarea componentului principal al fibrei, în așa fel încât componentul secundar să fie obținut ca reziduu final.
Other reagents are specified in the appropriate sections of each method.
Alți reactivi sunt menționați în secțiunile corespunzătoare de la fiecare metodă
PRE-TREATMENT OF LABORATORY TEST SAMPLE [14]
TRATAREA PREALABILĂ A EȘANTIONULUI DE LABORATOR [14]
Allow the light petroleum to evaporate from the laboratory test sample, which is then extracted by direct treatment consisting in soaking the laboratory test sample in water at room temperature for 1 hour and then soaking it in water at 65 ± 5 °C for a further hour, agitating the liquor from time to time.
Se lasă ca eterul de petrol să se evapore din eșantionul de laborator, care este apoi extras prin tratament direct constând în înmuierea eșantionului de laborator în apă la temperatura camerei timp de o oră, apoi în înmuierea eșantionului în apă la temperatura de 65 ± 5 °C timp de încă o oră, agitând lichidul din timp în timp.
Use a liquor: laboratory test sample ratio of 100:1.
Se folosește un raport lichid/eșantion de laborator de 100:1.
Remove the excess water from the laboratory test sample by squeezing, suction or centrifuging and then allow the laboratory test sample to become air-dry.
Se îndepărtează apa în exces din eșantionul de laborator prin stoarcere, extragere prin vidare sau centrifugare și apoi se lasă eșantionul de laborator să se usuce la aer.
In the case of elastolefin or fibre mixtures containing elastolefin and other fibres (wool, animal hair, silk, cotton, flax (or linen), true hemp, jute, abaca, alfa, coir, broom, ramie, sisal, cupro, modal, protein, viscose, acrylic, polyamide or nylon, polyester, elastomultiester) the procedure just described shall be slightly modified, in fact light petroleum ether shall be replaced by acetone.
În cazul elastolefinei sau al amestecurilor de fibre care conțin elastolefină și alte fibre [lână, păr de origine animală, mătase, bumbac, in (sau pânză de in), cânepă, iută, abaca, alfa, fibră din coajă de nucă de cocos, sorg, ramie, sisal, cupro, modal, fibre proteinice, viscoză, fibre acrilice, poliamidă sau nailon, poliester, elastomultiester], procedura descrisă anterior este ușor modificată, prin înlocuirea eterului de petrol cu acetona.
If the drying period is less than 14 hours, the specimen must be checkweighed to determine whether its mass is constant.
Dacă perioada de uscare este mai mică de 14 ore, epruveta trebuie verificată prin cântărire pentru a determina dacă masa lui a rămas constantă.
The mass may be considered as constant if, after a further drying period of 60 minutes, its variation is less than 0,05 %.
Se consideră că masa este constantă dacă, după o perioadă suplimentară de 60 de minute de uscare, variația sa este mai mică de 0,05 %.
Where apparatus other than a filter crucible is used, drying operations shall be conducted in the oven so as to determine the dry mass of the fibres without loss.
În cazul în care se folosesc alte aparate decât creuzetele filtrante, operația de uscare în etuvă se efectuează astfel încât să asigure determinarea masei uscate a fibrelor, fără pierderi.
Conduct all cooling operations in the desiccator, placed beside the balance, until the cooling of the weighing bottles is complete, and in any case for not less than 2 hours.
Toate operațiile de răcire se efectuează în exsicator, acesta fiind plasat lângă balanță, până la răcirea completă a flaconului de cântărire și, în orice caz, nu trebuie să dureze mai puțin de 2 ore.
After cooling, complete the weighing of the weighing bottle within 2 minutes of its removal from the desiccator; weigh to an accuracy of 0,0002 g.
După răcire se efectuează cântărirea flaconului de cântărire în interval de 2 minute de la scoaterea acestuia din exsicator; cântărirea se efectuează cu o precizie de 0,0002 g.
Take from the pre-treated laboratory test sample a test specimen of at least 1 g (in mass). Cut yarn or cloth into lengths of about 10 mm, dissected as much as possible.
Se ia din eșantionul de laborator, tratat prealabil, o epruvetă cu masa de cel puțin 1 g. Se taie firul sau țesătura în lungimi de circa 10 mm, destrămate cât mai mult posibil.
Transfer the specimen to the glass vessel specified in the appropriate section of the Union method, reweigh the weighing bottle immediately and obtain the dry mass of the specimen by difference; complete the test as specified in the appropriate section of the applicable method.
Se transferă epruveta într-un vas din sticlă de tipul celui indicat în secțiunea corespunzătoare a metodei Uniunii, se recântărește flaconul de cântărire imediat și se obține masa uscată a epruvetei prin diferență; se finalizează analiza astfel cum se prevede la secțiunea corespunzătoare a metodei aplicabile.
Examine the residue microscopically to check that the treatment has in fact completely removed the soluble fibre(s).
Se examinează reziduul la microscop pentru a verifica dacă prin tratament s-a(u) îndepărtat complet fibra (fibrele) solubilă (solubile).
Express the mass of each component as a percentage of the total mass of fibre in the mixture.
Masa fiecărui component se exprimă ca procent din masa totală a fibrelor din amestec.
Calculate the results on the basis of dean dry mass, adjusted by (a) the agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of loss of non-fibrous matter during pre-treatment and analysis.
Se calculează rezultatul pe baza masei pure uscate, corectată prin aplicarea (a) reprizelor convenționale și (b) factorilor de corecție necesari pentru luarea în calcul a pierderilor de materiale nefibroase în timpul tratării prealabile și analizei.
Calculation of percentages of mass of clean dry fibres disregarding loss of fibre mass during pre-treatment.
Calcularea procentelor de masă ale fibrelor uscate pure fără a ține seama de pierderile de masă ale fibrelor în timpul tratării prealabile
VARIANT 1 -
VARIANTA 1
Formulae to be applied where a component of the mixture is removed from one specimen and another component from a second specimen:
Formulele care se aplică atunci când se îndepărtează un component al amestecului dintr-o epruvetă și un alt component dintr-o altă epruvetă:
is the percentage of the first clean dry component (component in the first specimen dissolved in the first reagent),
este procentul primului component pur uscat (componentul din prima epruvetă dizolvat în primul reactiv);
is the percentage of the second clean dry component (component in the second specimen dissolved in the second reagent),
este procentul celui de-al doilea component pur uscat (component al celei de-a doua epruvete dizolvat în al doilea reactiv);
is the percentage of the third clean dry component (component undissolved in both specimens),
este procentul celui de-al treilea component pur uscat (component nedizolvat din ambele epruvete);
is the dry mass of the first specimen after pre-treatment,
este masa uscată a primei epruvete după tratarea prealabilă;
is the dry mass of the second specimen after pre-treatment,
este masa uscată a celei de-a doua epruvete după tratarea prealabilă;
is the dry mass of the residue after removal of the first component from the first specimen in the first reagent,
este masa uscată a reziduului după eliminarea primului component din prima epruvetă cu primul reactiv;
is the dry mass of the residue after removal of the second component from the second specimen in the second reagent,
este masa uscată a reziduului după eliminarea celui de-al doilea component din a doua epruvetă cu al doilea reactiv;
is the correction factor for loss in mass in the first reagent, of the third component undissolved in the first specimen,
este factorul de corecție pentru pierderea de masă, în primul reactiv, a celui de-al treilea component nedizolvat din prima epruvetă;
is the correction factor for loss in mass in the second reagent, of the first component undissolved in the second specimen,
este factorul de corecție pentru pierderea de masă, în al doilea reactiv, a primului component nedizolvat din a doua epruvetă;
is the correction factor for loss in mass in the second reagent, of the third component undissolved in the second specimen.
este factorul de corecție pentru pierderea de masă, în al doilea reactiv, a celui de-al treilea component nedizolvat din a doua epruvetă.
VARIANT 2 -
VARIANTA 2
Formulae to be applied where a component (a) is removed from the first test specimen, leaving as residue the other two components (b + c), and two components (a + b) are removed from the second test specimen, leaving as residue the third component (c):
Formulele care se aplică atunci când se îndepărtează un component (a) din prima epruvetă, ceilalți doi componenți (b + c) rămânând ca reziduu, și doi componenți (a + b) din a doua epruvetă, componentul al treilea (c) rămânând ca reziduu:
is the percentage of the second clean dry component (component soluble, at the same time as the first component of the second specimen, in the second reagent),
este procentul celui de-al doilea component pur uscat (component solubil, în același timp cu primul component al celei de-a doua epruvete în al doilea reactiv);
is the dry mass of the residue after removal of the first and second components from the second specimen in the second reagent,
este masa uscată a reziduului după eliminarea primului component și a celui de-al doilea component din a doua epruvetă cu al doilea reactiv;
is the correction factor for loss in mass in the first reagent, of the second component undissolved in the first specimen,
este factorul de corecție pentru pierderea de masă, în primul reactiv, a celui de-al doilea component nedizolvat din prima epruvetă;
VARIANT 3 -
VARIANTA 3
Formulae to be applied where two components (a + b) are removed from a specimen, leaving as residue the third component (c), then two components (b + c) are removed from another specimen, leaving as residue the first component (a):
Formulele care se aplică atunci când se îndepărtează două componente (a + b) dintr-o epruvetă, lăsând ca reziduu al treilea component (c), apoi două componente (b + c) dintr-o altă epruvetă, lăsând ca reziduu primul component (a):
is the percentage of the first clean dry component (component dissolved by the reagent),
este procentul primului component pur uscat (component dizolvat de reactiv);
is the percentage of the second clean dry component (component dissolved by the reagent),
este procentul celui de-al doilea component pur uscat (component dizolvat de reactiv);
is the percentage of the third clean dry component (component dissolved in the second specimen by the reagent),
este procentul celui de-al treilea component pur uscat (component dizolvat, în a doua epruvetă, de reactiv);
is the dry mass of the residue after the removal of the first and second components from the first specimen with the first reagent,
este masa uscată a reziduului după eliminarea primului component și a celui de-al doilea component din prima epruvetă, cu primul reactiv;
is the dry mass of the residue after the removal of the second and third components from the second specimen with the second reagent,
este masa uscată a reziduului după eliminarea celui de-al doilea component și a celui de-al treilea component din a doua epruvetă, cu al doilea reactiv;
is the correction factor for loss in mass in the first reagent of the third component undissolved in the first specimen,
este factorul de corecție pentru pierderea de masă, în primul reactiv, a celui de-al treilea component nedizolvat din prima epruvetă;
is the correction factor for loss in mass in the second reagent of the first component undissolved in the second specimen.
este factorul de corecție pentru pierderea de masă, în al doilea reactiv, a primului component nedizolvat din a doua epruvetă.
VARIANT 4 -
VARIANTA 4
Formulae to be applied where two components are successively removed from the mixture using the same specimen:
Formulele care se aplică atunci când se îndepărtează succesiv doi componenți din amestec folosind aceeași epruvetă:
is the percentage of the first clean dry component (first soluble component),
este procentul primului component pur uscat (primul component solubil);
is the percentage of the second clean dry component (second soluble component),
este procentul celui de-al doilea component pur uscat (cel de-al doilea component solubil);
is the percentage of the third clean dry component (insoluble component),
este procentul celui de-al treilea component pur uscat (component insolubil);
m is the dry mass of the specimen after pre-treatment,
m este masa uscată a epruvetei după tratare prealabilă;
is the dry mass of the residue after elimination of the first component by the first reagent,
este masa uscată a reziduului după eliminarea primului component cu primul reactiv;
is the dry mass of the residue after elimination of the first and second component by the first and second reagents,
este masa uscată a reziduului după eliminarea primului component și a celui de-al doilea component cu primul și al doilea reactiv;
is the correction factor for loss in mass of the second component in the first reagent,
este factorul de corecție pentru pierderea de masă a celui de-al doilea component în primul reactiv;
is the correction factor for loss in mass of the third component in the first reagent,
este factorul de corecție pentru pierderea de masă a celui de-al treilea component în primul reactiv;
is the correction factor for loss in mass of the third component in the first and second reagents [16].I.8.2.
este factorul de corecție pentru pierderea de masă a celui de-al treilea component în primul și al doilea reactiv [16].I.8.2.
Calculation of the percentage of each component with adjustment by agreed allowances and, where appropriate, correction factors for losses in mass during pre-treatment operations:
Calcularea procentului fiecărui component cu aplicarea corecțiilor prin reprize convenționale și, când este cazul, a factorilor de corecție pentru pierderile de masă din timpul tratării prealabile
Given:
Dacă:
is the percentage of the first clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment,
este procentul primului component pur uscat, ținând seama de procentul de umiditate și de pierderea de masă în timpul tratării prealabile;
is the percentage of the second clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment,
este procentul celui de-al doilea component pur uscat, ținând seama de procentul de umiditate și de pierderea de masă în timpul tratării prealabile;
is the percentage of the third clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment,
este procentul celui de-al treilea component pur uscat, ținând seama de procentul de umiditate și de pierderea de masă în timpul tratării prealabile;
is the percentage of the first clean dry component obtained by one of the formulae given in I.8.1,
este procentul primului component pur uscat obținut prin una din formulele indicate la punctul I.8.1;
is the percentage of the second clean dry component obtained by one of the formulae given in I.8.1,
este procentul celui de-al doilea component pur uscat obținut prin una din formulele indicate la punctul I.8.1;
is the percentage of the third clean dry component obtained by one of the formulae given in I.8.1,
este procentul celui de-al treilea component pur uscat obținut prin una din formulele indicate la punctul I.8.1;
is the agreed allowance of the first component,
este repriza convențională a primului component;
is the agreed allowance of the second component,
este repriza convențională a celui de-al doilea component;
is the agreed allowance of the third component,
este repriza convențională a celui de-al treilea component;